表 5 不同 N、O 质量分数焊丝熔敷金属的 -30 ℃低温冲击韧性焊丝编号 1 2 3 4 5 6 7 8N 质量分数/% 0.028 0 0. 040 0 0. 031 0 0. 028 0 0. 043 0 0. 033 0 0. 030 0 0. 030 0O 质量分数/% 0.006 5 0. 005 3 0. 008 0 0. 004 9 0. 003 1 0. 005 9 0. 002 1 0. 010 0残余 Al 质量分数/% 0.68 0. 89 0. 750. 83 1. 17 0. 65 1. 29 0. 75-30 ℃低温冲击韧性均值/J 150 58 178 130 50 100 30 603 结论残余 Al 能够显著影响自保护药芯焊丝熔敷金属的低温冲击韧性。低温冲击韧性随着残余 Al 质量分数的增加而降低。残余 Al 通过影响焊缝组织、断口形貌以及夹杂物尺寸,从而影响焊丝熔敷金属的低温冲击韧性。残余 Al 质量分数较低时,熔敷金属的夹杂物主要以圆形的 Al 2 O 3 为主,得到细小的粒状贝氏体组织,低温冲击韧性较高;残余 Al 质量分数较高时,熔敷金属的夹杂物以不规则多边形 AlN 为主,对低温冲击韧性不利。